(96 ) 



M. Regnault imagina de placer un petit morceau de quartz roul dans notre 

 creuset de noir de fume; nous le fondmes, et je remarquai alors qu'il tait 

 visqueux, contrairement l'alumine, qui est toujours trs-fluide ou cris- 

 tallise, je formai ds lors le projet d'tirer le cristal de roche. Aprs quelques 

 essais, je parvins, en effet, filer le cristal de roche aussi facilement qu'on 

 file le verre. Je remarquai aussi qu'il est trs-volatil, fait que M. Cordier a 

 trouv important pour la gologie. 



Dans un Mmoire que j'ai eu l'honneur de lire devant l'Acadmie, le 

 2 4 mai 1841 , j'ai dcrit aussi les phnomnes de la trempe du cristal de 

 roche, de l'tirage du grs, du silex, du bryl, de l'amiante, du grenat 

 almandin, etc. Je joins aujourd'hui mon Mmoire des baguettes de cristal 

 de roche et de grs pour les essais au chalumeau et l'tude des flammes ; 

 six lentilles en cristal de roche fondu , grossissement de 60 aoo dia- 

 mtres; des rubis faits la main avec un petit chalumeau flamme d'- 

 ther, etc. Avec l'un de ces rubis, M. Gindraux, habile perceur de pierres, 

 a taill un trou pivot pour chronomtre, et il a dclar qu'il se comportait 

 sous le diamant comme le rubis ordinaire. Enfin , je crois pouvoir annoncer 

 qu'il me parat trs-praticable de fondre le cristal de roche en grand , pour 

 l'optique , et le rubis , dans des creusets de chaux revtus de carbone dont 

 j'ai dj indiqu la fabrication par deux procds diffrents , pour la fusiou 

 en grand du platine et de ses alliages. Ayant pens que mon procd 

 s'appliquerait la prparation de verres base d'alumine, j'ai obtenu, ds 

 mon premier essai, un verre trs- fusible, jaune de topaze, et extrmement 

 rfringent, en soumettant au feu 2 parties d'azotate de plomb et 1 partie 

 d'azotate d'alumine; je compte, en augmentant de plus en plus la proportion 

 d'azotate d'alumine, arriver produire un verre pour l'optique, aussi dur et 

 pour le moins aussi rfringent que le cristal de roche. 



Je terminerai par le classement de quelques corps suivant l'ordre de 

 leur puissance rfrac ta ire, en commenant par le platine, qui est le plus 

 fusible: platine, silice, alumine, oxyde de chrome, iridium, chaux et 

 magnsie, carbone. D'aprs cela , le carbone serait le corps le plus rfractaire. 

 J'tablis mon opinion sur ce que, en faisant arriver la magnsie ou la chaux 

 en poudre trs-divise avec les deux gaz, elles forment des flammes chro- 

 matiques, cause de leur volatilisation complte ; tandis que, dans les mmes 

 circonstances , le carbone , encore plus divis , produit l'clat blouissant des 

 flammes sidrales. 



